2 



0. Mügge. Zur Kenntnis der sog. Dinassteine. 



1,2 — 1,5% A1 2 3 + Fe 2 3 (in ungefähr gleicher Menge) r 

 Spuren von MgO und Glühverlust, kein CaO und keine 

 Alkalien. 



Dem entspricht das mikroskopische Bild; Feldspat fehlt 

 völlig; die kleinen Mengen von Tonerde werden also wohl 

 z. T. als Ton vorhanden sein, der ja mikroskopisch in feiner 

 Verteilung kaum nachweisbar ist, z. T. vielleicht in Form 

 von Glimmer, wenn man spärliche braun durchtränkte 

 Häutchen zwischen den Quarzen dafür in Anspruch nehmen 

 kann. Außerdem machen sich, in analytisch vermutlich kaum 

 noch nachweisbaren Mengen, einzelne Kriställchen von Zirkon 

 und anscheinend etwas mehr von Eutil bemerklich; letztere 

 veranlassen auch wohl die Trübung der feinen Häute von Ton 

 und zersetztem Glimmer; sie sind den Tonschiefernädelchen 

 sehr ähnlich, wenn auch etwas gedrungener. Dazu kommt 

 selten ein Körnchen Staurolith, Turmalin und zierliche Pyra- 

 miden von Anatas. Zwischen den größeren Quarzkörnern 

 liegt, wenigstens bei dreien der vier Proben sehr ausgeprägt, 

 ein Cement von kleineren Quarzkörnern ; die Quarzite ge- 

 hören also zu den nach 0. Lange (1. c.) für die Herstellung 

 besonders geeigneten „Cementquarziten" ; (bei den paläozoi- 

 schen sind die Quarzkörner meist ohne Cement innig in- 

 einander verzahnt, was die Umwandlung vermutlich wegen der 

 geringeren Oberflächenentwicklung erheblich verlangsamt 1 ). 

 Nach der Behandlung der Quarzitpulver mit HF und HCl 

 blieb nur ein Eückstand von weniger als 0,2%, wesentlich 

 Zirkon und Rutil. 



Aus dem Material waren zweierlei Dinassteine hergestellt; 

 die ersten, durch 75 stündiges Brennen bei Seeger-Kegel 

 14 = 1410°, die zweiten in sog. Schnellfeuer von 20 Stunden 

 bei derselben Temperatur. Diese letzteren genügten nicht 

 für hochbeanspruchte Schmelzöfen. Sie sind nach der mikro- 

 skopischen Untersuchung erheblich glasreicher, stimmen aber 

 sonst in der Zusammensetzung mit ersteren überein. 



In der chemischen Zusammensetzung unterscheiden 

 sich die fertigen Steine von den Quarziten durch einen merk- 

 lichen Gehalt an CaO (0,8—1,1%) und einen höheren an 



1 Endell und Rteke, Zeitschr. f. anorg. Chemie. 79. 246. 1912. 



